SVR L'fflST. NATURE LLE ET LES ARTS. 471 



d'achmes & douze grains , j'ajourai une drachme & huit grains de chaux 

 d= cuivre. Le tout ayant ete bicn meld , fut-expofd a iin dcs fciix les plus 

 ardents dcs fourneaux de porcclaine. J'en rcrirai unc mafic blcue tiranc 

 fur le verd ; c'eft le n°. I de Ja grande boire ( i ), 



VI. Douze onces de caillou , frois d'albitre , cinq drachmes de craie 

 bien lavee , vingt-quatre a vingtcinq graiifi du bleu de cobalt, & fix 

 onces de borax calcine , donncrent une mafTe trcs-feniblable au lapis 

 lazuli : n°. 2. Cetre compofition , ainfi que la precedente , put etre taillee 

 & prit un fort beau poli. 



VII. Trente-deux onces, trois drachmes & demie de ce mcme me- 

 lange, auquel j'ajoutai encore deux fcrupules & cinq grains de bleu de 

 cobalt, donncrent, apies la fufion au feu de porcelaine , une mafie d'iin 

 beau bleu, a moitie tranfparente , qui fe laifTa tailler & prit un beau poli: 



VIII. Huit onces d? caillou , deux d? glacics Maria: , ou fi Ion veut 

 d'albatre, ce qui «ft la meme chofe (2) , trois drachmes 8i douze grains de 

 craie , foixante & dix grains de cuivre precipite d'une (oliiti'in dans I'eaii 

 forte au moyen d'un alkali precipite que j'ensfoin de bien edulcorer, une 

 demi-once & une drachme & demie de craie d'Efpagne bien lavee, enfin 

 quatre onces de borax calcine, me donncrent un melange que je deli- 

 gnerai par A , Si que j'employai a differents eflais , comme on va le voir. 

 Je hs un femblable mehnge , qui ne differa du premier qu'en ce que je n'y 

 mis point de cuivre precipite ; je defigne ce melange par B : cnfin j'en fis 

 un troifieme dellgne par C , & qui differe des deux precedents , en ce qu'il 

 n'a ni cuivre precipite ni craie d'Efpagne. 



IX. Je pris du melange y# & du melange B, §. VIII, de i'un & de 

 I'autre une once Ik cinq drachmes & demie ; j'y ajoutai une demi-drachme 

 de lune cornee, ^' retirai une belle malTc blanchatre avec des veines d'un 

 rouge brun & des veines hleues : n°. 4. 



X. Les pierres n°. J & 6 , ont ete compofees de la mixtion des me- 

 langes A , B Sc C, a laquelle j'avois ajoute quelque peu de bleU||^e co- 

 balt. 



XI. Ayant ajoute a une once du melange A dix a douze grains de la 

 Magncjia vitriariorum , j'obtins au feu de porcelaine une maffe blan- 

 chatre avec des veines bleues &: d'un rouge brun, qu'on tailla fans peine : 

 c'eft le n°. 7. 



XII. Une once & demie du melange y^ avec trois grains du bleu de 

 cobalt , donna une maffe d'un beau bleu avec des veined d'un rouge bru- 

 narre : c'eft le n°. 8. 



XIII. Une once & demie de ce meme melange A avec vingt grains 



(<) Cetie fuice de numdros fe rapporte a I'arrangementdes pierie! dans les deux boites 

 qui furent prefent^es a rAcademie. 

 (i) Ou plut6t du gypfe. 



